Meteoreisen-Studien II. 145 



Nimmt man für den Kamazit die Formel Fe 14 Ni mit 93-11% Fe und 6-89% 

 Ni-f-Co an, 1 ) so entsprechen obige Zahlen dem folgenden Gehalt an Kamazit und 

 Taenit (63*04 Fe und 36-96 Ni -f-Co): 2 ) 



I II III 



Kamazit . . . 88-46 84-44 89-82 



Taenit .... n'54 : 5'56 10*18 



Die isolirten Mengen des Taenit betrugen nach Abzug des in demselben enthal- 

 tenen Schreibersit: 



490 6 32 4-57 



oder in Procenten des soeben berechneten Gesammt-Taenitgehaltes: 



42.46 40-60 44'8g. 



Es ergibt sich also aus dieser Untersuchung, dass der Taenitgehalt an verschie- 

 denen Stellen von Glorieta Mountain nicht unerheblich schwankt (im Maximum um 

 5-38%)> dass bei der Behandlung mit verdünnter Salzsäure weniger als die Hälfte des 

 vorhandenen Taenit gewonnen wurde, und dass der Unterschied in der Löslichkeit bei 

 Anwendung von 1 HCl + 2oaq (III) und 1 HCl -4- 10 aq (I und II) auffallenderweise 

 sehr gering war. 



Aus den vorliegenden Daten lässt sich die mineralogische Zusammensetzung der 

 drei Stücke, sowie des ganzen in Arbeit genommenen Materials (144-529 Gr.) berech- 

 nen, wenn man für I und II den nicht bestimmten Gehalt an kohliger Substanz ebenso 

 hoch wie in III annimmt. Man erhält: 



I 



17-641 



Kamazit 85-59 



Taenit 3 ) 11-17 



Schreibersit . . . . 3- 16 

 Kohlige Substanz . . 0*08 



Unter V folgt schliesslich die aus IV berechnete mittlere chemische Zusammen- 

 setzung des ganzen verarbeiteten Stückes, unter VI und VII zum Vergleich das Resultat 

 der Untersuchungen von J. B. Mackintosh und L. G. Eakins.^) Letzterer gibt ausser 

 den unten angeführten Bestandteilen 0-12% Cu, Zn, S, Si, sowie Spuren von Cr und 

 Mn an. 



Fe 



Ni 



Co 



P 



Kohlige Substanz . . 



1) L. c, pag. 159 — 160. 



2) L. c, pag. 157. 



3) Schreibersitfrei berechnet. ■ 



4) G. F. Kunz, The meteorites from Glorieta Mountain, Santa Fe Co., New Mexico. Annais of the 

 New York Acad. of Sciences, 1885, III, pag. 332 und 334. 



